APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 529 



nous ont permis de généraliser beaucoup les conclu- 

 sions de nos premières mesures. 



Les trois alliages adoptés pour nos études prélimi- 

 naires possèdent, non seulement pour leur dilatation, 

 mais aussi à d'autres points de vue, des propriétés très 

 différentes. Ainsi l'invar a, comme nous l'avons vu, une 

 tendance à s'allonger légèrement dans le cours du 

 temps (p. 254) ; l'alliage à 49 "/„ est très stable, 

 tandis que le NC4 se contracte plutôt faiblement. Ce 

 dernier alliage est très élastique, l'invar l'est moins, 

 et le troisième alliage est relativement doux. Pour ces 

 diverses raisons, nous pouvions penser que les change- 

 ments dans le cours du temps devraient se manifester 

 nettement par des variations relatives faciles à constater. 



Les observations organisées uniquement dans le but 

 de se faire une idée approximative de la précision des 

 mesures et de la permanence des fils, ont montré aussi 

 entre les deux groupes de fils d'invar et d'alliage à forte 

 dilatation, une concordance de. longue durée tout- 

 à-fait remarquable, tandis que les fils de l'alliage à 

 moyenne dilatation se sont légèrement raccourcis. La 

 raison n'en a pas été difficile à découvrir ; ces fils ayant 

 été faits avec un alliage possédant à l'état naturel une 

 grande stabilité, on avait jugé qu'un étuvage sommaire 

 pourrait suffire, alors que les autres avaient été vieillis 

 autant que possible. 



Or, s'il est vrai que le premier alliage, lorsqu'il a été 

 traité seulement à chaud, ne montre plus que des va- 

 riations inappréciables dans le cours du temps (p. 267) 

 il n'en est plus de même lorsqu'il a été soumis à un 

 étirage à froid, comme je l'ai constaté directement sur 

 des barres traitées mécaniquement; les tensions inté- 

 ARcmvES, t. XV. — Mail 903. 37 



